Nikkel-elektroplatering
Nikkel-elektroplatering is 'n tegniek om 'n dun laag nikkel op 'n metaalvoorwerp neer te slaan. Die nikkellaag kan dekoratief wees, korrosiebestandheid verskaf, slytasieweerstand bied, of gebruik word om verslete of ondermaat-dele op te bou vir hergebruiksdoeleindes.

Oorsig 
Nikkel-elektroplatering is 'n proses om nikkel op 'n metaaldeel neer te slaan. Onderdele wat geplateer moet word, moet skoon en vry van kontaminasie, korrosie en defekte wees voordat platering kan begin. Om die onderdeel tydens die plateringsproses skoon te maak en te beskerm, kan 'n kombinasie van hittebehandeling, reiniging, maskering, beitsing en etsing gebruik word. Sodra die werkstuk voorberei is, word dit in 'n elektroliet -oplossing gedompel en as die katode gebruik. Die nikkel-anode word in die elektroliet opgelos om nikkelione (Ni2+) te vorm. Net soos in ander elektrode-neerslaanprosesse, beweeg die ione vanaf die anode deur die oplossing en slaan op die katode neer.

Die anode-doeltreffendheid vir nikkelneerslag is naby aan 100%, tensy daar as gevolg van probleme met die proses die anode passief word (en sy doeltreffendheid dus 0 word). Die katode-doeltreffendheid hang af van die proses en wissel tussen 90 en 97%. As gevolg van hierdie wanverhouding sal die nikkelkonsentrasie in die oplossing en die pH stadig styg tydens die platering. Die proses neem minute tot ure na gelang van die stroomdigtheid en die beoogde dikte van die platering.

Geskiedenis 
Nikkel-elektroplatering is ontwikkel in die eerste helfte van die 19de eeu, met noemenswaardige eksperimente deur Golding Bird (1837) en 'n nikkelnitraat-vervaardigingpatent deur Joseph Shore (1840). Die eerste praktiese resep, 'n waterige oplossing van nikkel en ammoniumsulfaat, is in 1843 deur Böttger uitgevind en was vir 70 jaar in gebruik. Die kommersiële sukses is behaal deur Isaac Adams Jr., wie se patent vir 'n oplossing van nikkelammoniumsulfaat, hoewel soortgelyk aan Böttger s'n, 'n neutrale pH gehad het wat die proses meer beheerbaar gemaak het. Adams het van 1869 tot 1886 byna 'n monopolie in vernikkeling geniet, toe die verbruik van nikkel vir platering 135 ton bereik het. In die VSA het Remington probeer om die nikkel-ammoniumchloried-oplossing (1868) te gebruik, in die proses om die anodekonstruksie te vestig in die vorm van 'n platinummandjie gevul met nikkelstukke,[4] Edward Weston het die gebruik van boorsuur begin, (patent uitgereik in 1878), Bancroft het die rol van chloriede in die oplos van die anode uitgepluis (1906). Uiteindelik het Oliver P. Watts in 1916 die Watts-bad ontwerp, waarvan variasies steeds wyd gebruik word vir dekoratiewe platering, met sulfamaatoplossings wat dit in die ingenieurstoepassings uitdaag.

Tipes en chemie

Watts-baddens 
'n Watts-bad, vernoem na sy uitvinder Oliver Patterson Watts, is 'n waterige elektrolietoplossing om nikkel vanaf 'n nikkelanode te plateer. Dit kan beide helder en semi-helder nikkel deponeer. Helder nikkel word tipies gebruik vir dekoratiewe doeleindes en korrosiebeskerming. Halfhelder afsettings word gebruik vir ingenieurstoepassings waar hoë korrosiebestandheid, rekbaarheid of elektriese geleidingsvermoë belangrik is, en 'n hoë glans nie vereis word nie.

Badsamestelling

Bedryfstoestande 

 Temperatuur: 40-65 °C
 Katodestroomdigtheid: 2-10 A/dm2
 pH: 4,5-5

Verblinkers 

 Draerverblinkers (bv. paratolueensulfonamied, benseensulfonsuur) in konsentrasie 0.75-23 g/L. Draerverblinkers bevat swael wat eenvormige fynkorrelstruktuur aan die nikkelplaat verskaf.
 Vlakkers, tweedeklas verblinkers (bv. allielsulfonsuur, formaldehiedchloraalhidraat) met konsentrasie 0,0045-0,15 g/L lewer (in samewerking met draerverblinkers) glinsterende neerslae.
 Hulpverblinkers (bv. natriumallielsulfonaat, piridiniumpropielsulfonaat) met konsentrasie 0,075-3,8 g/L.
 Anorganiese verblinkers (bv. kobalt, sink) met konsentrasie 0,075-3,8 g/L. Anorganiese glansmiddels gee bykomende glans aan die deklaag.

Die tipe van die bygevoegde glansmiddels en hul konsentrasies bepaal die neerslagvoorkoms: glinsterend, helder, semi-helder, satyn.

Nikkelsulfamaat 
Sulfamaat-nikkelplatering word in baie ingenieurstoepassings gebruik. Dit word neergeslaan vir dimensionele regstellings, skuur- en slytasieweerstand, hoë doeltreffendheidsdekking en korrosiebeskerming. Dit word ook as 'n onderlaag vir chroom gebruik.

Badsamestelling

Bedryfstoestande 

 Temperatuur: 40-60 °C 
 Katodestroomdigtheid: 2-25 A/dm2
 pH: 3,5-4,5

Tenvolle-chloried 
Tenvolle-chloried-oplossings maak voorsiening vir die afsetting van dik nikkelbedekkings. Hulle doen dit omdat hulle teen lae spannings funksioneer. Die afsetting het egter hoë interne spannings.

Sulfaatchloried 
'n Sulfaatchloried-bad werk teen laer spannings as 'n Watts-bad en bied 'n hoër tempo van afsetting. Alhoewel interne spanning in die plateerlaag hoër is as vir die Watts-bad, is dit laer as dié van 'n tenvolle-chloried-bad.

Tenvolle-sulfaat 
'n Tenvolle-sulfaatoplossing word gebruik vir die elektro-afsetting van nikkel waar die anodes onoplosbaar is. Byvoorbeeld, om die binnekant van staalpype en toebehore te plateer, kan 'n onoplosbare anode vereis.

Harde nikkel 
'n Harde nikkeloplossing word gebruik wanneer 'n hoë treksterkte en hoë hardheid neerslag vereis word.

Swart nikkel 
"Swart nikkel" is 'n donker laag wat hoofsaaklik uit nikkelsulfied en metaalsink en nikkel bestaan. Dit word tipies geplateer op koper, brons of staal om 'n nie-weerkaatsende oppervlak te skep. Hierdie tipe platering word vir dekoratiewe en militêre medaljedoeleindes gebruik en bied nie veel beskerming nie.

Toepassings

Dekoratiewe deklaag 
Dekoratiewe blink nikkel word in 'n wye reeks toepassings gebruik. Dit bied 'n hoëglansafwerking, korrosiebeskerming en slytasieweerstand. In die motorbedryf kan helder nikkel op buffers, vellings, uitlaatpype en afwerking gevind word. Dit word ook gebruik vir blink komponente op fietse en motorfietse . Ander toepassings sluit in handgereedskap en huishoudelike items soos beligting- en loodgietertoebehore, draadrakke, vuurwapens en toestelle.

Moderne deklaagtegnologie maak dat neergesette nikkel spieëlhelder voorkom sonder dat dit gepoleer hoef te word, multilaag-toepassings word gereeld gebruik om die korrosiebestandheid van bedekte staal, sink, koper, aluminium en ander metale te verbeter. Om verkleuring te voorkom, word dekoratiewe gegalvaniseerde nikkel tipies bedek met 'n dun laag chroom.[8]

Ingenieurstoepassings 
Mat nikkel of nikkellegerings is beskikbaar vir gebruik waar glans nie verlang word nie. Nie-dekoratiewe toepassings bied slytasie- en korrosiebeskerming, sowel as lae-spanning-deklae vir dimensionele herstel.   

Nikkel-elektrovorming is nikkelplatering wat gebruik word vir die vervaardiging van nikkelprodukte. Nikkel kan bv. op 'n metaalpen (bekend as 'n doring) neergeslaan word en dan afgelig word, om so 'n volledige nikkelonderdeel te skep.

Sien ook 
 Elektrolose nikkel onderdompeling goud
 Elektrolose vernikkeling
 Elektroplatering
 Verchroming

Verwysings

Bronne 
 
 
 

Nikkel
Elektroplatering
Pages with unreviewed translations
Nikkel-elektroplatering is 'n tegniek om 'n dun laag nikkel op 'n metaalvoorwerp neer te slaan . Die nikkellaag kan dekoratief wees , korrosiebestandheid verskaf , slytasieweerstand bied , of gebruik word om verslete of ondermaat-dele op te bou vir hergebruiksdoeleindes . Oorsig Nikkel-elektroplatering is 'n proses om nikkel op 'n metaaldeel neer te slaan . Onderdele wat geplateer moet word , moet skoon en vry van kontaminasie , korrosie en defekte wees voordat platering kan begin . Om die onderdeel tydens die plateringsproses skoon te maak en te beskerm , kan 'n kombinasie van hittebehandeling , reiniging , maskering , beitsing en etsing gebruik word . Sodra die werkstuk voorberei is , word dit in 'n elektroliet -oplossing gedompel en as die katode gebruik . Die nikkel-anode word in die elektroliet opgelos om nikkelione ( Ni2+ ) te vorm . Net soos in ander elektrode-neerslaanprosesse , beweeg die ione vanaf die anode deur die oplossing en slaan op die katode neer . Die anode-doeltreffendheid vir nikkelneerslag is naby aan , tensy daar as gevolg van probleme met die proses die anode passief word ( en sy doeltreffendheid dusword ) . Die katode-doeltreffendheid hang af van die proses en wissel tussenen . As gevolg van hierdie wanverhouding sal die nikkelkonsentrasie in die oplossing en die pH stadig styg tydens die platering . Die proses neem minute tot ure na gelang van die stroomdigtheid en die beoogde dikte van die platering . Geskiedenis Nikkel-elektroplatering is ontwikkel in die eerste helfte van diee eeu , met noemenswaardige eksperimente deur Golding Birden 'n nikkelnitraat-vervaardigingpatent deur Joseph Shore Die eerste praktiese resep , 'n waterige oplossing van nikkel en ammoniumsulfaat , is indeur Böttger uitgevind en was virjaar in gebruik . Die kommersiële sukses is behaal deur Isaac Adams Jr . , wie se patent vir 'n oplossing van nikkelammoniumsulfaat , hoewel soortgelyk aan Böttger s'n , 'n neutrale pH gehad het wat die proses meer beheerbaar gemaak het . Adams het vantotbyna 'n monopolie in vernikkeling geniet , toe die verbruik van nikkel vir platerington bereik het . In die VSA het Remington probeer om die nikkel-ammoniumchloried-oplossingte gebruik , in die proses om die anodekonstruksie te vestig in die vorm van 'n platinummandjie gevul met nikkelstukke,[4 ] Edward Weston het die gebruik van boorsuur begin , ( patent uitgereik in Bancroft het die rol van chloriede in die oplos van die anode uitgepluis Uiteindelik het Oliver P . Watts indie Watts-bad ontwerp , waarvan variasies steeds wyd gebruik word vir dekoratiewe platering , met sulfamaatoplossings wat dit in die ingenieurstoepassings uitdaag . Tipes en chemie Watts-baddens 'n Watts-bad , vernoem na sy uitvinder Oliver Patterson Watts , is 'n waterige elektrolietoplossing om nikkel vanaf 'n nikkelanode te plateer . Dit kan beide helder en semi-helder nikkel deponeer . Helder nikkel word tipies gebruik vir dekoratiewe doeleindes en korrosiebeskerming . Halfhelder afsettings word gebruik vir ingenieurstoepassings waar hoë korrosiebestandheid , rekbaarheid of elektriese geleidingsvermoë belangrik is , en 'n hoë glans nie vereis word nie . Badsamestelling Bedryfstoestande Temperatuur : °C Katodestroomdigtheid:A/dm2 pH:5-5 Verblinkers Draerverblinkers ( bv. paratolueensulfonamied , benseensulfonsuur ) in konsentrasie75-23 g/L . Draerverblinkers bevat swael wat eenvormige fynkorrelstruktuur aan die nikkelplaat verskaf . Vlakkers , tweedeklas verblinkers ( bv. allielsulfonsuur , formaldehiedchloraalhidraat ) met konsentrasie0045-0,15 g/L lewer ( in samewerking met draerverblinkers ) glinsterende neerslae . Hulpverblinkers ( bv. natriumallielsulfonaat , piridiniumpropielsulfonaat ) met konsentrasie075-3,8 g/L . Anorganiese verblinkers ( bv. kobalt , sink ) met konsentrasie075-3,8 g/L . Anorganiese glansmiddels gee bykomende glans aan die deklaag . Die tipe van die bygevoegde glansmiddels en hul konsentrasies bepaal die neerslagvoorkoms : glinsterend , helder , semi-helder , satyn . Nikkelsulfamaat Sulfamaat-nikkelplatering word in baie ingenieurstoepassings gebruik . Dit word neergeslaan vir dimensionele regstellings , skuur- en slytasieweerstand , hoë doeltreffendheidsdekking en korrosiebeskerming . Dit word ook as 'n onderlaag vir chroom gebruik . Badsamestelling Bedryfstoestande Temperatuur : °C Katodestroomdigtheid:A/dm2 pH:5-4,5 Tenvolle-chloried Tenvolle-chloried-oplossings maak voorsiening vir die afsetting van dik nikkelbedekkings . Hulle doen dit omdat hulle teen lae spannings funksioneer . Die afsetting het egter hoë interne spannings . Sulfaatchloried 'n Sulfaatchloried-bad werk teen laer spannings as 'n Watts-bad en bied 'n hoër tempo van afsetting . Alhoewel interne spanning in die plateerlaag hoër is as vir die Watts-bad , is dit laer as dié van 'n tenvolle-chloried-bad . Tenvolle-sulfaat 'n Tenvolle-sulfaatoplossing word gebruik vir die elektro-afsetting van nikkel waar die anodes onoplosbaar is . Byvoorbeeld , om die binnekant van staalpype en toebehore te plateer , kan 'n onoplosbare anode vereis . Harde nikkel 'n Harde nikkeloplossing word gebruik wanneer 'n hoë treksterkte en hoë hardheid neerslag vereis word . Swart nikkel " Swart nikkel " is 'n donker laag wat hoofsaaklik uit nikkelsulfied en metaalsink en nikkel bestaan . Dit word tipies geplateer op koper , brons of staal om 'n nie-weerkaatsende oppervlak te skep . Hierdie tipe platering word vir dekoratiewe en militêre medaljedoeleindes gebruik en bied nie veel beskerming nie . Toepassings Dekoratiewe deklaag Dekoratiewe blink nikkel word in 'n wye reeks toepassings gebruik . Dit bied 'n hoëglansafwerking , korrosiebeskerming en slytasieweerstand . In die motorbedryf kan helder nikkel op buffers , vellings , uitlaatpype en afwerking gevind word . Dit word ook gebruik vir blink komponente op fietse en motorfietse \ . Ander toepassings sluit in handgereedskap en huishoudelike items soos beligting- en loodgietertoebehore , draadrakke , vuurwapens en toestelle . Moderne deklaagtegnologie maak dat neergesette nikkel spieëlhelder voorkom sonder dat dit gepoleer hoef te word , multilaag-toepassings word gereeld gebruik om die korrosiebestandheid van bedekte staal , sink , koper , aluminium en ander metale te verbeter . Om verkleuring te voorkom , word dekoratiewe gegalvaniseerde nikkel tipies bedek met 'n dun laag chroom.[8 ] Ingenieurstoepassings Mat nikkel of nikkellegerings is beskikbaar vir gebruik waar glans nie verlang word nie . Nie-dekoratiewe toepassings bied slytasie- en korrosiebeskerming , sowel as lae-spanning-deklae vir dimensionele herstel . Nikkel-elektrovorming is nikkelplatering wat gebruik word vir die vervaardiging van nikkelprodukte . Nikkel kan bv. op 'n metaalpen ( bekend as 'n doring ) neergeslaan word en dan afgelig word , om so 'n volledige nikkelonderdeel te skep . Sien ook Elektrolose nikkel onderdompeling goud Elektrolose vernikkeling Elektroplatering Verchroming Verwysings Bronne Nikkel Elektroplatering Pages with unreviewed translations